_( 47 ) 

 permettre TalUage du plonil) avec l'i'lain pour les vases destinés à contenir du 

 •\in et du viiKiigre , à la proportion de i5 à i8 pour cent, et ([ii'il n'y a point 

 d'incoavcnieut a craindre pour la santé dans l'cniploi des vases faits avec cet 

 alliage. 



2'^. La seconde partie du travail avoit pour objet de trouver un proci^dé pour dé- 

 terniinor facileHR-nt le titre derétain;la balance hydrostatifjiie sendjioil: depuis 

 long-tenis le moyen le plus 8Ûr, et cepi-ndant ce moyen n'éioit employé dans au- 

 cun P'-y!" ; on y substl uoit dos métl-odes conjecturales tirét^s de 1 aspect ou de la 

 llexibilité du n^étal ou dautres circonstances également incertaines. L'essai chi- 

 mique est sans doute susceptiblo d'exactitude , mais les procédés en sont lou"s et: 

 miuutieux , er d'ailleurs ils obligent à enl.ver sur les vases même une portion de 

 la matifire qu'il faut essayer. L examen de la pesanteur spéciiique n'a aucun de 

 ces inconvéuieus, mais pour en faire la base d'une vérification lé aie, il falloit con- 

 noitre par expérience de quelle manière se coniportoient à cet: égard l'éiain et 

 le plomb alliés à dilférentes proportions ; on soupçonnoit que l;^s alliages de ces 

 dtux métaux n'avoient pas exactement la pesanteur spécifique que le calcul don- 

 noit en prenant pour base celle de chacun d'eux piis séparément. Mais y avoit- 

 il augmentation ou diminution de pesanteur spécifique? les deux métaux se pé- 

 nétroient-ils en s'alliant ensemble , ou au contraire leurs parties laissoient-elles 

 entr'elles plus de vide qu'avant leur union ? c'est ce que l'expérience seule pcu- 

 voit faire connoltre ; car les avis des savans qui se sont occupés de ce sujet 

 étoient partagés. Kasstner , Hausen , Hahn et môme Lavoisier dans son rapport 

 sur l'art du potier d'étain , de Salnion , étoient d'avis qu'il y avoit pénétration. 

 La pesanteur commune résultante, dit ce dernier , exède de beaucoup celle qu'on 

 cbtiendroit par le calcul des volunies et des masses. Le seul Kraft avoit établi 

 1 opinion de la dilatation dans les mémoires de Pétersbourg, tome XIV, mais il 

 ne l'appuyoit que sur un seul fait. Ceux qui avoient traité ailleurs ce sujet 

 notamment dans les mémoires de l'acridémie de Stockolm , s'étoiont bornés à 

 des calculs et n'avoient fait aucune expérience, il falloit donc avant tout revenir 

 à l'observation. 



On a pris l'érain et le plomb le plus purs qu'on a pu se procurer et on les a 

 mélangés en différentes proportions , en ayant le plus grand soin de bien mêler 

 l'alliage et de ne laisser s'y former aucune chambre ni souflure. On a fait jusqu'à 

 trois séries de ces échantillons , on les a soumis à la balance hydrostatique , et l'on 

 a obtenu les résultats suivans. 



Les alliages d'étain et de plomb ont réellement une pesanteur spécifique moin- 

 dre que celle que donneroit le calcul. Conséquemment ces deux métaux loin de 

 se pénétrer respectivement, augmentent de volume lorsqu'on h s allie ensemble. 



Voici la loi de cette augmentation de volume telle qu'on peut la conclure des 

 expériences. 



Lorsque dans l'alliage le plomb se trouvoit dans la proportion de g dixièmes, 

 et par conséquent l'étain d'un dixième, le volume du mélange a augmenté ou, 

 en d'autres termes, la pesanteur spécifique a diminué de 26 millièmes. 



3 parties de plomb et deux d'étain , augmentation de volume 40 millièmes. 

 7 de plomb. 3 d'étain 48 



6 de plomb. 4 d'étain aj 



5 de plomb. 5 d'étain.. 46 



4 de plomb. 6 détain 45 



3 de plomb. 7 d ét.iin 43 



a i de plomb. 7 -, d'étain Sg 



